5l4 Gesatniritsilzung 



vor dem Halle'schen Thore dem Verfasser eine Probe eines weifsen 

 groben Pulvers , von dem unter dem Namen Mineralsoda grofse 

 Quantitäten zu dem Preise von drei Tha I er n p r. Cour, für de n 

 Centner aus Grönland über Kopenhagen nach Steif in versandt 

 worden waren. Es waren davon hiesigen Seifensiedern Proben von 

 4o Pfund mitgelheilt worden; man hatte in der That vermittelst ge- 

 brannten Kalks daraus eine Natronlauge bereitet, die wahrscheinlich 

 grade wegen ihres Thonerdegehalts sich vortrefflich zur Bereitung 

 von mancher Seife eignete. 



Der Verfasser erkannte dieses Pulver für Kryollth von dersel- 

 ben Reinheil, wie die Stücke, welche er durch Hrn. Krantz erhal* 

 ten hatte, und benutzte es sogleich, um unter Mithülfe des Hrn. 

 Weber daraus das Aluminium darzustellen. Erbedlente sich dazu 

 kleiner dünner gusseiserner Tiegel, in welchen das feine Pulver des 

 Kryoliths mit Natrium geschichtet und mit einer Lage von Chlorka- 

 lium bedeckt, zur starken Rolhgluht gebracht wurde. Nach dem Erkal- 

 ten wurde der Inhalt des Tiegels mit Wasser behandelt, wodurch 

 nur eine höchst geringe, bisweilen kaum merkliche Gasentwicklung 

 stall fand. Die geringe Menge des entweichenden Wasserstoffgases 

 hat denselben unangenehmen Geruch, welchen das bei der Auflö- 

 sung des Roheisens in Chlorwasserstoffsäure sich entwickelnde Gas 

 besitzt. Der Kohlegehalt rührt nur von der höchst geringen Menge 

 des Sleinöls her, welches dem Natrium auch nach dem .\blrocknea 

 noch anhängt. Durch die Schwerlöslichkeit des Fluornatriums er- 

 weicht die Masse nur langsam. Nach l2Stunden indessenkann man 

 die ungelösten Klumpen mit einem Pistil in einem Porcellanmörser 

 zerdrücken. Man findet dann nebst kleineren auch gröfsere Kugeln 

 von Aluminium von 0,5 bis O^h Grm. Gewicht, welche man abson- 

 dert; die kleineren Kugeln können von der zugleich gebildeten 

 Thonerde nicht durch Schlämmen getrennt werden , weil diese 

 schwerer als jene sind. Das Ganze behandeil man darauf mit ver- 

 dünnter Salpetersäure, wodurch zwar die geglühte Thonerde nicht 

 gelöst wird, aber die Kugeln des Aluminiums dadurch erst ihren 

 metallischen Glanz erhallen. Man trocknetsie, und nach dem Trock- 

 nen trennt man die feine Thonerde durch Reiben auf seldnen Mus- 

 selin von den kleinen Metallkugeln, welche auf dem Zeuge zurück- 

 bleiben. 



Die kleinen Kugelndes Alumuiiums können in einem bedeckten 



' 



